11 



blotl i amoril lillsläiid, i loriii al etl glanslöst, biiiiit pulver. 

 Han sjelt yltrade ofla, hinn intressant det skulle vara att lära 

 kamia deinia kropj) i saininanhani^ande och krystalliniskt till- 

 st.uid. Men denna npptätkt var först i nyaste tid förbehållen 

 Herr 8 a int e-Claire Deville, som nnder sina vackra arbeten 

 med aluminium stundom erhöll en mörkgrå, spröd, krystallinisk 

 metall, hvilken vid upplösning i saltsyra qvarlemnade krystalli- 

 iiiska metalgl;'insande blad olösta. Denna substans bestämde De- 

 ville såsom rent krystalliniskt siliclum i ett med grafiten all- 

 deles analogt tillstånd. 



Slumpen har ledt mig att finna en väg, på hvilken Sili- 

 ciimi i denna vackra form efter behag kan framställas. \id för- 

 sök alt efter den af H. Rose uttänkta metoden framställa alu- 

 minium genom reduktion med natrium m- kryolil, tog jag till 

 denna operation vanliga hessiska lerdeglar i stället för jerndeglar. 

 I de fall da operationen lyckades, erhöll jag utom smidiga ku- 

 lor af aluminium, oftast spröda kidor, hvilka voro genom- 

 dragna med en svart krystalliserad substans. Vid metallens 

 upplösning i saltsyra qvarblef denna i form af mörkt jernsvarta, 

 metallglänsande krystallblad. Detta var Devilles silicium. Be- 

 grundande det sätt, hurti det under dessa omständigheter kun- 

 de vara rednceradt, antog jag, att genom beröring med degelns 

 massa Huorkiselnatrium bildat sig och alt härur genom alumi- 

 nium silicium erhållits reduceiadt och kryslalllseradt. Denna för- 

 modan har fullkomligt bekräftat sig genom talrika i detta hän- 

 seende anställda försök. 



För all erhålla Silicium i denna form, smälter man i en 

 hessisk degel ungefär vid sillVets smälthetla aluminium med dess 

 20- eller 40-dubbla vigt väl lorkadt fluorkiselnatrium eller 

 fluorkiselkalium tillsanunans, i del man häller massan i fluss un- 

 gefär I timme. Sen afsvalningen i lugn lörsiggålt, finner man 

 då man sönderslår degeln uli en tät, hvil, stundom gråaktig slagg 



